system: [SYSTEM]

user: 2. 纳米银的制备 随着纳米技术的不断发展，纳米银的合成方法也越来越多，按照纳米银的制备原理和方法不同可以分为物理方法、化学方法以及生物方法，如表1所示。 2.1. 物理方法 物理方法是应用从大到小，即自上而下(top-down)的物理手段将大块材料的尺度纳米化。常用方法有：真空冷凝法、磁控溅射、激光烧蚀等。 真空冷凝法是在惰性气体或真空氛围下，利用高温(加热、激光、蒸发等)使银原料气化或者形成等离子体，然后骤冷凝结得到纳米银粒子。真空冷凝法制备纳米银颗粒具有纯度较高、结晶性好、粒径可控等优点，但是其对设备要求较高，对制备条件的要求苛刻。Baker等 [ 1 ] 在惰性气氛的条件下采用真空冷凝法制备出粒径7~75 nm的纳米银，其粒径分布较均匀，且接近球形(如图1)。Gromov [ 2 ] 等通过控制银的蒸发量，将纳米银的粒径从7 nm增加到60 nm，说明纳米银的粒径大小取决于冷凝物的量。 磁控溅射法是在惰性气体的气氛下，在银靶材与惰性气体间施加电压，使惰性气体发生电离，然后轰击银靶，进而激发银靶制备出纳米银。采用磁控溅射的方法可以在基材表面直接制备纳米银涂层，磁控溅射制备的纳米银涂层具有与基材的结合力强、致密度高等优点，但是其产物粒径分布不均匀。Zhao [ 3 ] 等采用磁控溅射的方法将纳米银嵌入到二氧化钛中，其纳米银粒径在16 nm左右，在表面增强拉曼和光催化方面具有显著的性能。 激光烧蚀法要求高能脉冲激光瞬间将银靶材加热到气化温度以上，使银靶表面温度迅速升高，银靶融化、蒸发，然后银蒸气冷却得到纳米银。Boutinguiza [ 4 ] 等采用激光烧蚀的方法成功制备了粒径小于50 nm且粒径分布均匀的球形纳米银。激光烧蚀法制备的纳米银纯净且无化学污染并且生产周期短。 这些物理方法都是向块体银施加不同形式的能量如压力、高温、激光等，破坏原有的物质结构实现颗粒粒径由大到小的转变。通过调整工艺参数可以制备出不同粒径的纳米银颗粒。物理方法工艺流程简单且得到的纳米银纯度较高，但是该方法对设备要求较高、生产成本高。 2.2. 化学方法 化学方法与物理方法刚好相反，是从小到大，即从下而上(bottom-up)的合成方法，通过在分子、原 Table 1 The main method for synthesis of nanosilve 方法 优点 缺点 物理方法 直接从普通的块状银制备纳米银，工艺流程简单且纯度较高 设备要求高、成本高 化学方法 形貌及粒径可控 产量低，使用的还原剂、保护剂等对环境污染较严重 生物方法 制备条件温和、无添加剂、环保 其反应时间较长、产率低 表1. 制备纳米银的主要方法 图1. 惰性气体冷凝法制备的纳米银的TEM图像 [ 1 ] 子级别操控其生长过程制得纳米材料 [ 5 ] 。常用的化学方法有：化学还原法 [ 6 ] 、微乳液法、电化学法等。 化学还原法是在液相条件下，将银盐前驱体、还原剂、溶剂、稳定剂在适当的条件下反应，还原出银单质。化学还原法具有设备工艺过程简单、产率高等优点，因此该方法是合成纳米银最常用的方法之一。在化学还原法中，银离子首先被还原成零价的银原子，几个原子形成原子簇，原子簇之间相互碰撞形成更大的聚集原子簇，当原子簇足够大时形成稳定状态，即晶核，晶核继续长大就会形成纳米颗粒。由于纳米银颗粒具有很大的比表面积和小尺寸效应，表面活性很高，极易出现团聚趋势，于是纳米银的颗粒容易长大，稳定性下降。为了控制纳米银的稳定性，通常在反应过程中加入保护剂，使纳米银颗粒表面形成空间位阻或静电斥力作用，阻止纳米银的进一步聚集。化学还原法制备纳米银最常用的是Creighton法 [ 7 ] 和Lee-Meisel法 [ 8 ] 。Creighton法 [ 7 ] 采用硼氢化钠(NaBH4)作为还原剂来还原硝酸银，而Lee-Meisel法 [ 8 ] 则采用柠檬酸钠还原硝酸银来制备纳米银。由于硝酸银的成本低，稳定性好，是制备纳米银最常用的银源之一。制备纳米银常用的银盐前驱体、还原剂以及保护剂如表2所示。 化学还原法方法通过调控反应温度、时间、溶剂、保护剂类型、还原剂用量等可以有效地控制纳米银的形貌及粒径，从而得到纯度高、分散性好的纳米银。但是通过化学方法制备的纳米银仍然存在很多问题，如产量低，使用的还原剂、保护剂对环境污染较严重等。 微乳液法是采用表面活性剂双亲分子(同时具有亲水性和亲油性能的分子)将互不相容的两种溶剂混合在一起，形成无数个微小的空间，即微型反应容器。在微型反应容器中，银盐前驱体经过成核、团聚形成纳米银颗粒。微乳液法一般有O/W和W/O两种类型，即油相分散到水相中的O/W型以及水相分散到油相中的W/O，通常采用W/O型微乳液法制备纳米银。Singha [ 9 ] 等采用琥珀酸二辛脂磺酸钠(AOT)作为表面活性剂，正庚烷作为油相，通过W/O型微乳液法制备了粒径分布较均匀的纳米银。微乳液法制 备纳米银具有装置简单、能耗低等优点，且能够制备出具有优良单分散性的纳米银颗粒。 电化学法是指在一定的电势下使银离子获得电子被还原成零价态的银原子的方法。在电解液中加入稳定剂，当银离子被电解还原成纳米银时，稳定剂将纳米银粒子包覆起来，从而形成稳定分散的纳米银颗粒。电化学法制备纳米银方法简单、环保且无污染，但是能量消耗较大。Huang [ 10 ] 等在采用连续流速电解法制备纳米银时，发现通过控制溶液的流速可以控制纳米银的粒径大小，同时通过对电极的交替控制，在实验室条件下实现了纳米银的批量合成(如图2)。 2.3. 生物方法 近年来，随着对纳米银研究的不断深入，其合成方法也迅速发展，生物方法与物理方法、化学方法相比，具有生产成本低、绿色环保等优点。采用生物方法制备纳米银的反应条件温和，反应过程不需要任何添加剂，且能够充分利用生物资源，达到可持续发展的目的。目前采用生物方法制备纳米银主要分为微生物还原法和植物体还原法两类。 1) 微生物还原法 Table 2 Silver salt precursors， reducing agents， and protective agents commonly used in the preparation of nanosilver by chemical reduction [6 银源 还原剂 保护剂 醋酸银 柠檬酸钠 柠檬酸钠 氧化银 抗坏血酸/单宁酸 Daxad 19 硝酸银 二甲基亚砜(DMSO) SDBS 硫酸银 吡啶 聚乙烯吡咯烷酮(PVP) 四氟硼酸银 PEG/EG 聚乙烯醇(PVA) 六氟锑酸银 肼 CTAB/DTAB/TTAB EDTA 十二烷基硫酸钠(SDS) 硼氢化钠 甲醛 表2. 化学还原法制备纳米银常用的银盐前驱体、还原剂、保护剂 [ 6 ] 图2. 多电极电解法制备的纳米银TEM图像 [ 10 ] 微生物还原法主要是利用微生物细胞表面的官能团把Ag + 还原成纳米银，或者在细菌、真菌产生的酶的催化作用下，把Ag + 还原成纳米银。洪露薇等采用毕赤酵母菌提取液和银氨溶液反应合成纳米银，在pH为6.25时，纳米银粒径为11.2 ± 6.4 nm，粒径分布较宽；在pH为4.00时，反应速率缓慢，而且制备的纳米银形状不均一；而当pH在9.00~12.50时，随着pH值的升高，反应速率加快，纳米银的粒径分布变窄；而当pH达到12.8时，反应速率较快，但形成的纳米银稳定性不高，且容易团聚沉淀。Mukherjee [ 11 ] 等将含有1 mM AgNO 3 的木霉菌的无细胞透明滤液在25℃下温育，发现滤液在5天内逐渐变暗，Ramam光谱显示在410 nm左右存在纳米银的等离子体特征峰，TEM和XRD显示纳米银的粒径在13~18 nm。 2) 植物体还原法 植物体还原通常是采用植物体或植物浸取液来制备纳米银，植物体中的生物大分子含有很多特定的官能团如糖类、蛋白质中的羟基(-OH)、氨基(-NH 2 )以及羧基(-COOH)等，这些官能团对纳米银进行吸附络合，同时通过具有还原性的组分如葡萄糖等将Ag + 还原成纳米银。S. Ashokkumar [ 12 ] 等采用嘉兰花的提取液制备出粒径可控的纳米银。 虽然生物方法制备纳米银具有条件温和、无添加剂、环保等优点，但是其反应时间较长、产率低等问题限制了其在大规模生产中的应用。